( 9^4 ) 

 siliciure double, malgré son apparence, était formé par des cristaux de sili- 

 ciure de fer, très nets, facilement isolables par un traitement à l'acide azo- 

 tique, cristaux cimentés en quelque sorte par du siliciure de cuivre. 

 Cette expérience nous a permis de constater que le siliciure de cuivre était 

 un excellent dissolvant du siliciure de fer et nous avons pensé à utiliser cette 

 propriété à la préparation de ce dernier, soit en dissolvant dans le siliciure 

 de cuivre fondu du siliciure de fer préalablement préparé, soit en pré- 

 parant le siliciure de fer en présence d'un excès de siliciure de cuivre. 

 Nous avons reconnu en outre que le cuivre possédait une affinité moindre 

 pour le silicium que le fer, et qu'il suffisait de chauffer ce dernier métal en 

 présence d'un excès de siliciure de cuivre fondu pour obtenir du siliciure 

 de fer cristallisant dans l'excès de cuivre silicié. C'est même cette dernière 

 réaction qui nous a donné le meilleur résultat au point de vue de la pureté 

 et de la cristallisation des échantillons. 



» Préparation du siliciure de fer. — Le siliciure de cuivre que nous avons em- 

 plojé est le siliciure de cuivre du commerce renfermant de i5 à 20 pour 100 de sili- 

 cium et qu'il est facile de se procurer en grande quantité. 



» Ce siliciure est grossièrement pulvérisé et mélangé avec lo pour 100 de son poids 

 de limaille de fer aussi pure que possible. Nous opérions sur ^oo^' de siliciure de 

 cuivre et 4oS'' de limaille de fer. Le mélange était placé dans un creuset de charbon 

 que nous disposions dans le four électrique à creuset de M. Moissan. Le four était 

 alimenté par un courant de gSo ampères sous 4-5 volts et la durée de la chauffe était 

 de quatre à cinq minutes. 



» On obtient un culot parfaitement fondu à cassure homogène très cristalline et 

 d'un blanc métallique rappelant la cassure récente du siliciure de cuivre. Ce culot est 

 concassé et les fragments obtenus sont traités dans une capsule de porcelaine par de 

 l'acide azotique étendu de son volume d'eau. L'attaque est rapide au début puis il est 

 nécessaire d'élever progressivement la température. L'excès de siliciure de cuivre 

 se dissout peu à peu et l'on voit apparaître les cristaux de siliciure de fer encore em- 

 pâtés de silice gélatineuse. Lorsque la masse est complètement désagrégée, on lave par 

 décantation pour éliminer complètement l'azotate de cuivre. ^On verse ensuite sur le 

 résidu 200"^"^ à 3oo" de lessive de soude ordinaire étendue de son volume d'eau et l'on 

 maintient la capsule de dix à quinze minutes au bain-marie en agitant constamment 

 son contenu. 



» On lave ensuite ayec une grande quantité d'eau et les cristaux de siliciure de fer 

 apparaissent alors très brillants, doués d'un vif éclat métallique. On traite de nouveau 

 par l'acide azotique et par la soude jusqu'à ce que ces réactifs n'enlèvent plus trace de 

 cuivre et de silice. On lave finalement à l'eau distillée et l'on sèche à l'étuve. 



» Le siliciure de fer que l'on obtient par ce procédé répond à la for- 



